Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 177 



Die Haupthandelsplatze fiir Flachs (und Hanf) sind nach Glafey 1 ) 

 fiir RuBland : Riga, Diinaburg (Dwinsk), St. Petersburg, Moskau, 

 Archangel, Pskow; fiir Irland: Belfast; fiirBelgien: Gent; fiir Frankreich: 

 Lille; fiir Osterreich: Trautenau; fiir Deutschland: Landshut (Liegnitz). 

 Uber Einfuhr und Ausfuhr des Flachses (und Hanfes) insbesondere in 

 bezug auf Deutschland s. Leipziger Monatsschrift fiir Textilindustrie und 

 die verschiedenen Jahrgange von Der deutsche Leinen-Industrielle. 



Mikroskopische Kennzeichen der Flachsfaser 2 ). Um eine 

 genaue Kenntnis der morphologischen Eigenschaften der Leinenfaser zu 

 gewinnen, 1st zunachst erforderlich, die unveranderte Bastzelle des 

 Flachses mit der im gehechelten, versponnenen und verwebten Flachse 

 auftretenden zu vergleichen. 



Die unveranderte Leinbastzelle kann man leicht zur Anschau- 

 ung bringen, wenn man Abschnitte des Flachsstrohs im Wasser durch 

 einige Minuten kocht. Zieht man dann die Rinde vom Stengel ab, so 

 haften teils an dieser, teils am Holzkorper die vollig isolierten Bastfasern; 

 man findet viele freie Enden der Fasern und kann die einzelnen Zellen 

 mit der Pinzette leicht fassen und unter das Mikroskop bringen. Diese 

 Bastzellen sind mehrere Zentimeter lang und erscheinen unter dem 

 Mikroskop, abgesehen von einer Andeutung von Schichtung, strukturlos 

 (Fig. 34 A}. Hin und wieder sieht man quere oder schiefe Linien 

 (Fig. 34 5, (7, ss), welche man friiher als Porenkanale gedeutet hat. 

 Porenkanale kommen aber in der Wand der Flachsbastzellen nicht vor. 

 Die genannten Linien sind zarte die Zellhaut durchziehende Bruchlinien und 

 haben mit dem Strukturverhaltnis der Bastzelle nichts zu tun. Querwande 

 anhaftender Parenchymzellreste geben auch Veranlassung zum Auftreten 

 von queren oder etwas schragen Linien an der Leinenbastzelle. 



Ein anderes Bild bekommt man, wenn man die Bastzellen des 



1) Glafey, Die Rohstoffe der Textilindustrie, Leipzig 1910. 



2) Wiesner, Technische Mikroskopie, 1867, p. 109ff. Rohstoffe, I.Aufl., 

 p. 369 372. Wiesner, Die mikr. Unters. des Papiers mit besonderer Beriicksich- 

 tigung der altesten orientalischen und europaischen Papiere. (Aus Papyrus Erzherzog 

 Rainer.) Wien 1887. Daselbst auch die altere Literatur. Vetillard, Etudes sur 

 les fibres textiles. Paris 1876. A. Herzog, Beitrage zur Kenntnis der Flachsfaser. 

 Osterr. Chemikerzeitung, 1898, Nr. 1 und 11. T. F. Hanausek, Lehrbuch der 

 technischen Mikroskopie. Stuttgart 1900. v. Hohnel, Die Mikroskopie der techn. 

 verwendeten Faserstoffe. Wien und Leipzig 1887. 2. Aufl. 1905. A. Herzog, 

 Mikrophotographischer Atlas der technisch wichtigen Faserstoffe, Munchen, Ober- 

 netter 1908. Korn, Untersuchungen liber die technisch-mikroskopische Unterschei- 

 dung einiger Fasern, insbesondere der Leinen- und Hanffaser. Dissertation, Techn. 

 Hochschule, Dresden 1909. P. Sonntag, Torsionserscheinungen der Pflanzenfasern 

 beim Anfeuchten und die mikroskopische Unterscheidung von Hanf und Flachs. (Jahres- 

 ber. f. ang. Botanik, Berlin 1911, IX, p. 140 163.) 



Wiesner, Rohstoffe. III. Baud. 3. Aufl. jo 



